Ueber die üntcrsiieliinig der Biaim- und Sfcitikohlen Oesterreiclis. 6J.5 



getrocknete Kohle betrug 90'7% der genommenen Menge. Sie verlor also bei 

 obiger Behandlung 9*3 %. 



12} Zur Bestimmung der Heitzkraft wurden 05 Grammen Kohle 

 mit 25 Grammen des Bleioxydchlorides Pb^ CIO innigst gemengt, mit einer 

 Schichte von 25 Grammen des Oxydchlorids bedeckt und im Porzellantiegel in 

 einer eisernen geschlossenen Muffel vorsichtig bis zum Schmelzen erhitzt. Der 

 Tiegel wird nun durch 10 Minuten bei der hierzu nöthigen Temperatur erhal- 

 ten, und dann aus dem Feuer genommen. Das auf diese Weise erhaltene Blei- 

 korn hat eine ganz glatte Oberfläche, und ist in der Regel frei von Blasen. 

 Nimmt man die Heitzkraft des reinen Kohlenstoffs nach Despretz zu 7800 an, 

 so ist das Product aus dem Gewichte des erhaltenen Bleikornes mit der Zahl 

 460 die Heitzkraft der Kohle. Zwei auf die eben angeführte Weise 

 angestellte Versuche gaben jeder ein Bleikorn, dessen Gewicht 7812 und 

 7-932 betrug. Die daraus berechneten Heitzkräfte sind 3594 und 3648*, also 

 im Mittel 3621. 



13} Berechnet man die Heitzkraft aus dem Mittel der oben angeführten 

 Verbrennung im Sauerstoffgase nach der Formel: 



A = [3 (h — % 0) ^ c] 78, 

 oder: 



A = 234 h + 78 c — 29250, 

 wobei die Heitzkraft des reinen Wasserstoffs nach Desp retz zu 2340 gesetzt 

 wird, und h, c, o, den Wasserstoff-, Kohlenstoff - und Sauerstoffgehait der 

 Kohle in Procenten nach Grammen ausgedrückt bedeuten, so ist die Heitzkraft 

 der Kohle 4421. 



14) Die H e i tzkr aft d er Cokes ist nach zwei Versuchen mit Blei- 

 oxydchlorid 5282 und 5390, da die erhaltenen Bleikörner 1 1-483 und 11732 

 Gramme wogen. Sie beträgt also im IMittel: 5339 Wärme-Einheiten. 



15) An Feuchtigkeit nahm die bei 100°C getrocknete Kohle auf, nach : 



Vi Stunde 17 % 



Vs Stunde 3'9 % 



1 ., 7-1 % 



12 „ 13-3 7o 



24 „ 18-8 %. 

 Der Stickstoffgehalt der Kohlen wurde bei dieser wie bei den übrigen 

 drei Arten vorläufig nicht bestimmt, derselbe ist demnach mit in der Sauer- 

 stoffmenge enthalten, wornach diese etwas zu gross ist. 



Um den Gang und das Verfahren bei der Untersuchung anzu/iCigen, wurde 

 diess bei der Wildshutherkohle insbesondere angegeben. Die Resultate eben 

 dieser und aller folgenden 3 Kohlenarten wurden aber zur besseren Ueber- 

 sicht in Folgendem tabellarisch zusammengestellt. 



Die Braunkohle von Th a 1 1 e r n hat deutliche Holztextur, bildet, unverpackt 

 eingesendet, Stücke von 50 — 100 Pf. Die Farbe ist dunkelbraun bis schwarz, 

 der Bruch tiieils blättrig, thcils muschlig. Die Koiile hat viel eingesprengten 



